140 



verwendeten Versuchsthon folgende Versuche im 

 Grossen aus: 



Es wurde zunächst schwarzer, frisch gegrabener 

 Thon mit Yg reinem Quarzsand auf der Maschine zu 

 Ziegeln verarbeitet. Darauf wurden 2400 kg desselben 

 Thones auf dem Boden ausgebreitet und mit 2 kg Ghlor- 

 barium und 2 kg kohlensaurem Baryt versetzt. Ersteres 

 wurde in dem zum Anmachen nötigen Wasser gelöst, 

 während letzteres in Pulverform übergestreut wurde. 

 Das Ganze wurde mit 800 kg Quarzsand durchgeschaufelt 

 und ebenfalls zu Ziegeln gepresst. 



Schon während des Trockenprozesses, welcher für 

 alle Ziegel unter gleichen Verhältnissen vor sich ging, 

 konnte der Einfluss der Barytverbindungen beobachtet 

 werden. Denn während bei den Ziegeln ohne Baryt- 

 zusatz die gewohnten weissen Salzausscheidungen auf- 

 traten, war bei den barythaltigen Steinen keine Spur 

 davon zu bemerken. Am deutlichsten zeigte sich die 

 Wirkung an den gebrannten Steinen, indem erstere von 

 einer mehr oder weniger starken grauweissen Schicht 

 bedeckt waren, letztere hingegen eine schöne reinfarbige 

 rote Oberfläche besassen. 



Ein gleich günstiges Resultat erhielt ich bei einem 

 weiteren Versuch, bei welchem ausschUesslich Ghlor- 

 barium als Zusatzmittel verwendet wurde. 4800 kg Thon 

 wurden mit 1600 kg Quarzsand und 15 kg Ghlorbarium 

 (BaClg + 2H2O) gemischt. Auf 100 g Thon kamen so- 

 mit 0,3 g BaClg + 2H2O, welche 0,1 g SO3 zu binden 

 vermögen. Letztere Schwefelsäuremenge ist durch- 

 schnittlich in dem hier angewendeten der Thonschicht I 

 entnommenen Thon vorhanden, wie aus vorher ange- 

 führten Analysen hervorgeht, und diese ist es, welche 

 beim Trocknen und Brennen jene weissen Anflüge ver- 

 anlasst. Um nun auch die beim Brande entstehenden 

 Sulfate unschädhch zu machen, müsste der Barytzusatz 

 um das 3- bis 4 fache vermehrt werden. Doch dürfte 

 es sich empfehlen, zu dem letzteren Zweck kohlensauren 

 Baryt anzuwenden und nur so viel Ghlorbarium zuzu- 

 setzen, als der im Rohthon enthaltenen Schwefelsäure 

 entspricht, da andernfalls das löshche Ghlorbarium vor 

 dem Brennen an die Oberfläche der Steine treten und 

 somit eine Verfärbung derselben hervorrufen könnte. 



Die Verhütung eines Sulfatgehaltes der Backsteine 

 kann vielleicht ferner durch zeitweise Anwendung einer 



11 



